JIS の防錆性能試験 アドパック-S（鉄・非鉄金属共用含浸タイプ）
資料番号：AC-J-ABJ

作成日/改訂日：2021/04/20
Page1 of 5adpack®
資料番号：AC-J-ABJ
作成日：2019 年 11 月 11 日
改訂日：2021 年 04 月 20 日

JIS の防錆性能試験 アドパック-S（鉄・非鉄金属共用含浸タイプ）
会社情報
会社名：

アドコート株式会社

担当部署：

技術部

住所：

〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台一丁目 2 番地 20

電話番号：0774-66-1911

Fax 番号：

0774-94-9027

E-mail：otoiawase@adpack.jp

ホームページ：

http://www.adpack.jp/

気化性防錆紙アドパック-S（鉄・非鉄金属共用含浸タイプ）
主な製品
SK-6 (M, N, UNM)

ASK-6 (M, UNM)

SK-7 (M, N)

SP-7 (M)

ASP-7 (M)SP-9 (M)

M： 印刷あり

N： 印刷なし

ASK-7 (M)

UNM： 欧米向け印刷（CLP および HCS 対応）

防錆性能試験 [JIS Z 1535：2014]： 鉄鋼用防せい（錆）紙

気化性試験：
接触試験：緩効形（EL 形）
合格

防錆性能試験 [JIS Z 0321：1997]： 銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙

気化性試験：
接触試験：

合格（B 級）
合格（A 級）

注意点

試験方法は、次ページ以降を参照して下さい。



最新の試験データに基づいて判定しています。

JIS： Japan Industrial Standards（日本産業規格）

JIS の防錆性能試験 アドパック-S（鉄・非鉄金属共用含浸タイプ）
資料番号：AC-J-ABJ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～作成日/改訂日：2021/04/20
Page2 of 5

試 験 方 法 お よ び 試 験 デ ー タ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～1. 試験方法
JIS Z 1535：2014 鉄鋼用防せい（錆）紙

1-1. 気化性試験 [VIA 試験]
気化性試験： 6.2 気化性防せい性能の試験方法 [EL 形]
a. 1 L 瓶にグリセリン水溶液 35 mass%（10 mL）を入れて 90%RH に調湿する。
b. 評価用鋼材 SGD3 を研磨布もしくは研磨紙（#400）で研磨した後、アセトンで洗浄する。
c. 気化性防錆紙を 30 mm×130 mm を 2 枚切り取る。
d. 評価用鋼材 SGD3 と気化性防錆紙をゴム栓に取り付けて 1 L 瓶に差し込み、20°C の場所に静置する。
e. 開始 20 時間後に冷水の注入口に冷水を入れ、評価用鋼材 SGD3 を結露させる。
f.

冷水の注入 3 時間後に、評価用鋼材 SGD3 の状態を確認する。

g. 気化性防錆紙を用いないブランク試験も実施する。
h. 合格は、「ブランク試験と比較し、防錆率 50%以上」のこと。

冷水の注入口気化性防錆紙30 mm×130 mm 2 枚

評価用鋼材
SGD3

グリセリン水溶液
35 mass% 10 mL

JIS の防錆性能試験 アドパック-S（鉄・非鉄金属共用含浸タイプ）
資料番号：AC-J-ABJ

作成日/改訂日：2021/04/20
Page3 of 5

1-2. 接触試験
接触試験： 6.3 接触防せい性能の試験方法
a. デシケーターに精製水を入れて 100%RH に調湿し、50°C の場所に静置する。
b. 評価用鋼板 SPCC-SB [40 mm×60 mm×2 mm]を研磨布もしくは研磨紙（#240）で研磨した後、アセトン洗浄する。
c. 気化性防錆紙を 120 mm×90 mm を 1 枚切り取る。
d. 研磨した評価用鋼板 SPCC-SB を気化性防錆紙で包装して粘着テープで封をする。
e. デシケーター（50°C）に包装したものを入れ、クラフト紙タイプは 48 時間後、PE ラミネートタイプは 168 時
間後に評価用鋼板 SPCC-SB の錆の有無を確認する。
f.

原紙（防錆剤を含まない）でブランク試験も実施する。

g. 合格は、「錆がない」こと。

SPCC-SB

気化性防錆紙40 mm×60 mm×2 mm

120 mm×90 mm

粘着テープ

裏側

表側

JIS の防錆性能試験 アドパック-S（鉄・非鉄金属共用含浸タイプ）
資料番号：AC-J-ABJ

作成日/改訂日：2021/04/20
Page4 of 5

2. 試験方法
JIS Z 0321：1997 銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙

2-1. 気化性試験
気化性試験： 5.4 気化性腐食抑制性
銅板： C1100P

黄銅板： C3713P

りん青銅板： C5191P

a.

銅板もしくは銅合金板 [40 mm×60 mm×3 mm]を耐水研磨紙（#400）で研磨する（流水中）。

b.

アセトンで表面の汚れを落とし、アセトン中にてガーゼなどで表面を拭いた後、加温したアセトンに浸漬して風乾する。

c.

1 L 瓶の内壁に気化性防錆紙 [71.5 mm×280 mm]を貼り付ける。

d.

ゴム栓に銅板もしくは銅合金板を吊り下げ、1L 瓶に差し込む。

e.

この瓶を 30°C の場所に 18 時間静置した後、室温に 1 時間静置し、瓶に水（20 mL）を入れる。

f.

この瓶を「5°C/2 時間 → 50°C/3 時間 → 5°C/16 時間 → 50°C/3 時間」の順番で温度変化させる。

g.

終了後、A 級から E 級の評価を行う。B 級以上が合格。

h.

原紙（防錆剤を含まない）でブランク試験も実施する。

評価 [目測]A 級： まったく変化がない

B 級： 極わずかに変色

D 級： はっきりと変色

E 級： 激しく変色/腐食

C 級： わずかに変色

銅板もしくは銅合金板
40 mm×60 mm×3 mm

気化性防錆紙71.5 mm×280 mm

水20 mLJIS の防錆性能試験 アドパック-S（鉄・非鉄金属共用含浸タイプ）
資料番号：AC-J-ABJ

作成日/改訂日：2021/04/20
Page5 of 52-2. 接触試験
接触試験： 5.3 接触腐食抑制性
銅板及び銅合金板、防錆紙のサイズは、JIS の指定寸法と異なります。
銅板： C1100P

黄銅板： C3713P

りん青銅板： C5191Pa.

デシケーターにグリセリン水溶液 23 mass%を入れて 95%RH に調湿し、50°C の場所に静置する。

b.

銅板もしくは銅合金板 [40 mm×60 mm×3 mm]を耐水研磨紙（#400）で研磨する（流水中）。

c.

アセトンで表面の汚れを落とし、アセトン中にてガーゼなどで表面を拭いた後、加温したアセトンに浸漬して風乾する。

d.

気化性防錆紙を 120 mm×90 mm を 1 枚切り取る。

e.

銅板もしくは銅合金板を気化性防錆紙で包装して粘着テープで封をする。

f.

デシケーター（50°C）に包装したものを入れ、りん青銅板は 72 時間後、銅板及び黄銅板は 168 時間後に銅板もしくは銅合金板の状態を確認する。

g.

終了後、A 級から E 級の評価を行う。B 級以上が合格。

h.

原紙（防錆剤を含まない）でブランク試験も実施する。

評価 [目測]A 級： まったく変化がない

B 級： 極わずかに変色

D 級： はっきりと変色

E 級： 激しく変色/腐食

銅板及び銅合金板

気化性防錆紙40 mm×60 mm×3 mm

120 mm×90 mm

C 級： わずかに変色

粘着テープ

裏側

表側

3. 使用した防錆紙
クラフト紙タイプ： SK-7 (M)PE ラミネートタイプ： SP-7 (M)JIS の防錆性能試験 アドパック-S（鉄・非鉄金属共用含浸タイプ）
資料番号：AC-J-ABJ

作成日/改訂日：2021/04/20
Page6 of 5

4. 結果
JIS Z 1535：2014 鉄鋼用防せい（錆）紙
気化性試験

気化性防錆紙： EL 形合格 [平均防錆率： 92%]

ブランク
一部を除き、「クラフト紙タイプ」と「PE ラミネートタイプ」の防錆剤の規格は同じため、1 つの試験結果のみ記載します。

JIS の防錆性能試験 アドパック-S（鉄・非鉄金属共用含浸タイプ）
資料番号：AC-J-ABJ

接触試験 [クラフト紙タイプ]

気化性防錆紙： 合格

ブランク
接触試験 [PE ラミネートタイプ]

気化性防錆紙： 合格

ブランク

作成日/改訂日：2021/04/20
Page7 of 5

JIS の防錆性能試験 アドパック-S（鉄・非鉄金属共用含浸タイプ）
資料番号：AC-J-ABJ

作成日/改訂日：2021/04/20
Page8 of 5

JIS Z 0321：1997 銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙
気化性試験と接触試験は別日に行っています。光量などの違いから写真の色合いが若干異なります。
銅板 [C1100P]

気化性試験

B級

B級

B級

気化性防錆紙

C級

E級E級

ブランク
接触試験

A級

A級

A級

気化性防錆紙

D級

E級
ブランク

D級

JIS の防錆性能試験 アドパック-S（鉄・非鉄金属共用含浸タイプ）
資料番号：AC-J-ABJ



作成日/改訂日：2021/04/20
Page9 of 5

黄銅板 [C3713P]

気化性試験

B級

B級

B級

気化性防錆紙

E級

E級

E級

ブランク
接触試験

A級

A級

A級

気化性防錆紙

E級

E級
ブランク

E級

JIS の防錆性能試験 アドパック-S（鉄・非鉄金属共用含浸タイプ）
資料番号：AC-J-ABJ



作成日/改訂日：2021/04/20
Page10 of 5

りん青銅板 [C5191P]

気化性試験

B級

B級

B級

気化性防錆紙

E級

E級

E級

ブランク
接触試験

A級

A級

A級

気化性防錆紙E級

E級
ブランク

E級